试验选择Fe 作为添加物新类型,掺杂有Fe的PbO 电极在电化学降解苯、苯酚等强毒性污染物时,显示出良好的电催化 活性 [1516] 。Fe 被引入到沉积过程中后,最终会形成混杂有Fe Vol.35 URFACETECHNOLOGY Aug. 2006 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 36 以看出Pb和Fe 的分布比较均匀。由于基膜是由全氟磺酸阳离 子交换树脂(Nafion)与聚四氟乙烯(PTFE)纤维组成,再加上进 行SEM 的分析结果中有大量的C和F,而EDS 图只反应原子数之比,所以两者的含量相对较高。此外,尽管镀 液中Fe 浓度只有0.001mo L,但镀层上Fe 元素的含量并不 被加入镀液中后,在碱性环境下迅速生成Fe (OH) 微粒。经活化溶胀后Nafion 孔径约为4nm,Fe(OH) 会将Fe(OH) 氧化成为Fe ,形成混杂有Fe 镀层,反应式为:Fe Fe(OH) 2Fe(OH) ),膜孔内Fe(OH) 更易被氧化,成为Fe 会阻止随后生成的!PbO 聚集成较大的颗粒,使得电极表面颗粒细小、均匀、致密。 超声波外搅拌对混杂有 Fe 膜电极的制备过程非常有利,在超声波能的作用下,生成的 Fe (OH) 微粒能较好地分散并均匀进入到离子膜孔中,确保镀制的离子膜电极上 Pb 和Fe 分布均匀。 化学镀制!PbO 复合膜电极过程中,理想的镀层特征是!PbO 颗粒细小、均匀、致密,只有这样才有可能保证镀层有高的催化活性,在电化学应用过程中不易脱落,有利于提高电极使 用稳定性和寿命。为此在氧化过程中加入添加物 加入后会减缓氧化过程中Pb 镀层颗粒细小、均匀、致密;加入 Fe 后形成的Fe(OH) 会阻止!PbO 聚集成较大的颗粒,使得镀层比加入 EDS图可以看出,由于超声波搅拌,Pb Fe的分布比较均匀, 是理想的镀层沉积形式。 Bessarabov.Eectrochemicayaided membrane separation catayticprocesses[J]. Membrane Technoogy,1993,186:811 MikaeLudvigsson,Jan Lindgern,Jrgen Tegenfedt. Incorporation Nafion117 membrane[J]. Journa materiachemistry ,2001,11:12691276 ChiouenChiou,TseChuan Chou. Amperometric SO gassensors based soidpoymer eectroytes[J]. Sensors Ma,PCheng,T paadiumaydeposited Nafion mem brane directmethano fue ces[J]. Journa Membranesci ences,2003,215:327336 Seen.Nafion:an exceent support metacompexcataysts moecuarcataysis A:chemica ,2001,177:105112 钛基二氧化铅阳极电化合成高氯酸钠的研究[J].无机盐工业,2001,33(1):1219 使用钛涂钌和钛基二氧化铅作为阳极电解法制备次磷酸的研究[J]. 南开大学学报(自然科学版), 2004,37(1):710 Iniesta,JGonza,E Expsito,et chorideion eectrochemicadegradation akainemedium using bis muth doped purePbO anodes[J].Wat. Res. ,2001,35(14): 32913300 [10]Panizza M,Cerisoa anodemateria eectrochemica oxidation 2naphthoPart Cycicvotammetry potentia step experiments[J EectrochemicaActa,2003,48(23 34913497[11]韦国林,王家荣. 硫酸溶液中PbO 的电化学行为[J].电池,1994, 24(6):280283 [12]万亚珍,刘金盾,周亚宁. 离子膜上化学镀 !PbO 表面技术,2005,34(6):2224 [13]Pei Kang Shen,Xiao Lan Wei. Morphoogic study eectrochemicayformed ead dioxide EectrochemicaActa,2003,48:17431747 [14]A Leaddioxide eectrodeposition itsappication:infuence ironions EectroanayticaChemistry 1998,454:203208 [15]A Veichenko,RAmadei,G Zucchini,et physicochemicaproperties Fedopedead dioxide eectrocata ysts EectrochimicaActa,2000,45:43414350 微波诱导Fe 催化剂催化氧化处理水中苯酚[J]. 催化学报,2005,26(7): 597601专利名称:一种生产多孔海绵类金属的设备和工艺 专利申请号:01128040. 公开号:1341773申请人:沈阳金昌普新材料股份有限公司 申请人地址:110179 辽宁沈市浑南高新技术产业开发区 世纪路 一种多孔类海绵金属的生产设备和工艺,它包括壳 体及与壳体相连接的真空系统,壳体上开有门,并设有 推拉式小车,磁控溅射阴极、卷绕装置及门体安装在小 车上,磁控溅射阴极分两列平行安装,每列至少包含有 一个靶极,卷绕机构包括由电机拖动的收、放料辊筒和 牵引辊,在收、放料辊筒与牵引辊之间安装有过渡辊,并 装有线速度传感器,牵引辊的径向表面上设有压力辊。 被镀物在磁控溅射区域内所受力除被镀物自身的重力 之外,其横断面的拉力近似于零,所以被镀物不会产生 变形,完全适合于海绵类物体的镀制要求。可以一次性 完成两面的膜层镀制,生产效率高,成本低,适合于工业 化生产。由于两排靶极平行安装,且与被镀物平行,所 离子膜电极表面形貌的影响